平成 24 年度に終了した研究開発【運営費交付金による研究開発】

２）－２

有機系材料を使用した内外装システムの火災安全性能に係る評価手法の開発【基盤】
Development of Evaluation Method for Fire Safety Performanceof Interior and Exterior Systems Containing Combustible Materials（研究期間 平成 23～24 年度）

防火研究グループ

萩原一郎

吉田正志

Dept. of Fire Engineering

Ichiro Hagiwara

Masashi Yoshida

When building systems containing combustible materials are applied to interior or exterior design, such as insulating material,sandwich panels, photovoltaic sheets etc., distinctive patters of fire behavior are observed according to the recent actual fire issues.
Therefore, it is almost impossible to properly evaluate such fire performance only with exiting criteria such as heat release and fireresistance. In this regard, this research aims to try to develop new evaluation methodology for fire safety performance of interior
and exterior systems containing combustible materials respectively.
② JIS 規格原案の作成［研究目的］
省エネ、断熱性、施工・改修の容易性等の観点から、建築研究開発コンソーシアムと協力し、JIS 規格原案

サンドイッチパネル、太陽光フィルム、断熱材等が建築（名称：建築ファサードの燃え拡がり試験方法）の作成

物の壁に採用される事例があるが、特に有機系材料を使作業を実施する。

用している場合は過度の燃え拡がりが発生する等、各々特有の火災性状を示すことが、昨今国内外で発生した実放射パネル火災事例等からも明らかになっている。既存の評価指標（耐火性能や発熱性状）のみでは火災安全性能を的確に把握する事が困難な為、有機系材料を使用した内外装サンドイッチパネル試験体（1m 角）の各工法に適した評価手法を新たに検討する事を目的とする。

図 1 燃焼する ICAL 試験体（難燃処理なし）［研究内容］
１）有機系断熱材を使用したサンドイッチパネル内装空間における火災安全性に係る評価① ICAL 試験の実施

模型箱内に試験体が設置。

室内火災から内装材への放射加熱を想定して、サンド イ ッ チ パ ネ ル 試 験 体 を 作 成 し て 、 ICAL 試 験（ISO14696）を実施して燃焼性状を把握する（図 1）。
② 模型箱試験等の実施

図 2 模型箱試験
試験体：ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ（芯材：ﾎﾟｼｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾌｫｰﾑ）

建物内装空間としての火災安全性能を評価する手法を開発する事を目的とし、サンドイッチパネルを内装に使用した空間を再現した試験体を作成して、模型箱試験（ISO/TS17431）および同寸法の自立型試験を実施する。

目地部等からも火炎が噴出

２）耐火構造外壁の外側に施す可燃性外装の燃焼性状に係る評価① ファサード試験の実施

試験体は自立可燃性外装（有機系太陽光発電フィルム、サンドイッチパネル、外断熱等）を再現した試験体を作成し、フ図 3 自立型試験
試験体：ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ（芯材：ﾎﾟｼｲｿｼｱﾇﾚｰﾄﾌｫｰﾑ）

ァサード試験を実施する。

- 11 -

平成 24 年度に終了した研究開発【運営費交付金による研究開発】［研究結果］
１）有機系断熱材を使用したサンドイッチパネル内装空間における火災安全性に係る評価
サンドイッチパネル内装を再現した試験体を作成して、模型箱試験および自立型試験（同寸法）を実施した結果、薄型の PEF（ポリエチレンフォーム）芯材では、自立型ではフラッシュオーバーが発生しない一方、模型箱ではフラッシュオーバーが発生した。逆に厚めの PIF（ポリイソシアヌレートフォーム）及び PUF（ポリウレタンフォーム）芯材では、自立型の方がフラッシュオーバー発生時間が早く、相対的に激しい燃焼性状となり、発熱速度も大きい結果となった。また、模型箱試験、自立型
図 4 ファサード試験体及び温度計測位置概要

試験ともに、小型のコーンカロリー計試験では再現できないパネル同士の接合部分や目地部分を試験体で現実に照らして再現することが出来ると共に、区画を構成した状態での燃焼性状を把握できることが確認された。
２）耐火構造外壁の外側に施す可燃性外装の燃焼性状に係る評価① ファサード試験の実施
サンドイッチパネル（PIF・PUF）、太陽電池フィルム、外断熱（湿式・乾式通気層）、木材（難燃処理有り・無し）、アクリル板等を用いて計１９体のファサード試験体（高さ 4,095mm×幅 1,820mm）を作成して、

図 5 ファサード試験装置開口（910mm 角）から噴出する火炎に炙られた際の燃図 6 ファサード試験の状況

え拡がり性状を確認する火災実験を実施した。外装表面
温度に関しては、総じて無処理木材、太陽電池フィルム、乾式外断熱の通気層内部、断熱材の厚さが 150mm の湿式外断熱が高い一方で、難燃処理木材及び難燃化ポリエ
チレン芯材サンドイッチパネルは総じて低い傾向が見られる等、本ファサード試の実施により試験体間の燃焼性状の差異を評価出来る事が確認された文１）。
② JIS 規格原案の作成
建築研究所で実施してきたファサード試験の手法を基にして、建築研究開発コンソーシアムを事務局として、

表 1 模型箱試験・自立型試験における最大発熱速度の計測結果
最大発熱速度（kW）及び発生時間（分）
不燃Partition
PEF
PIF
PUF
49285
395
640
模型箱（16.8分）（17分） （7.2分） （7.4分）
45
94553804
自立型（18.4分）（19.7分） （6.3分） （5.5分）（注）
PEF：ポリエチレンフォーム
PIF：ポリイソシアヌレートフォーム
PUF：ポリウレタンフォーム

JIS 規格原案（名称：建築ファサードの燃え拡がり試験方法）の作成作業を平成 24 年 12 月より着手し、JIS 規格原案作成委員会を定期開催して、これまでに試験手順温度(℃)の概要を作成した状況にある。今後のスケジュールとしては、委員会を継続開催して原案に反映させ、更に検討を継続して平成 25 年 10 月を目処に作成作業を終える予定である 。
［参考文献］

9008007006005004003002001000①②④③⑤01）吉岡英樹、吉田正志他：可燃性外装の燃え拡がり性

510時間(min)1520

図 7 ファサード試験時の通気層外断熱の温度経時変化（通気層内部）状に関するファサード型火災実験、日本建築学会技術報
告集、第 19 巻第 42 号、2013 年 6 月（予定）- 12 -